TCVN11904:2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11904:2017 ISO 9426:2003 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TẤM Wood-based panels - Determination of dimensions of panels Lời nói đầu TCVN 11904:2017 thay thế TCVN 7756-2:2007 TCVN 11904:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 9426:2003. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TẤM Wood-based panels - Determination of dimensions of panels 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chiều dày, chiều rộng và chiều d à i cũng như độ vuông góc, độ thẳng cạnh và độ phẳng của ván gỗ nhân tạo. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm phẳng có kích cỡ nguyên t ấ m. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 11903 (ISO 16999) V á n gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Nguyên tắc Chiều dày, chiều dài và chiều rộng của tấm có k í ch cỡ nguyên tấm được xác định bằng phép đo thẳng. Độ vuông góc và độ thẳng cạnh của tấm có kích cỡ nguyên tấm được xác định bằng cách đo độ lệch từ thước đo góc vuông hoặc thước thẳng. Độ phẳng được xác định bằng cách đ o độ lệch của bề mặt t ấ m từ dây gióng đi qua toàn bộ bề mặt và áp vào cạnh của tấm. 4 Lấy mẫu Lấy mẫu tấm phải được tiến hành theo TCVN 11903 (ISO 16999). 5 Độ ẩ m tại thời điểm đ o Thông thường các kích thước tấm được đo tại trạng thái như đã nhận. Nếu cần thiết, phải xác định độ ẩm của tấm theo TCVN 11905 (ISO 16979). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu cần thiết, ấm phải được ổn định đến khối lượng không đổi trong môi trường không khí có độ ẩm tương đối (65 ± 5) % và nhiệt độ (20 ± 2) °C. Khối lượng được coi là không đổi khi chênh lệch kết quả giữa hai lần c â n liên tiếp, được thực hiện trong khoảng thời gian 24 h không vượt quá 0,1 % khối lượng tấm. Đối với phép đo độ phẳng, để các tấm đạt được nhiệt độ phòng và ổn định ít nhất trong 48 h trong phòng thông thoáng gió tại nhiệt độ phòng trước khi tiến hành thử nghiệm. 7 Thiết bị, dụng cụ 7.1 Panme hoặc dụng cụ đo tươ n g tự , dùng để đo chiều dày, các mặt đo tròn phẳng và song song với nhau, có đường kính từ 6,0 mm đến 20,0 mm và áp lực vận hành từ 0,02 MPa đến 0,05 MPa. Dụng cụ đo có độ chính xác đến 0,05 mm. Việc lựa chọn đường kính mặt đo phụ thuộc vào loại ván. Theo nguyên tắc, các ván có khối lượng riêng nhỏ và/hoặc bề mặt không nhẵn được đo bằng cách sử dụng dụng cụ đo có đường kính mặt đo lớn hơn. 7.2 Thước cuộn bằng thép , vạch chia là 1 mm. 7.3 Thước đo góc vuông , có hai cạnh dài (1000 ± 1) mm để đo độ lệch các góc giữa các mặt bên liền kề của tấm ván, bắt đầu đo từ góc bên phải. Thước đ o có độ chính xác đến 0,2 mm trên 1000 mm (xem H ì nh 1). Kích thước tính bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.4 Thước thẳng , chiều dài ít nh ấ t bằng chiều dài tấm ván, hoặc dây có tiết diện không đổi và đ ủ độ đàn hồi để kéo dãn mà vẫn đảm bảo được độ thẳng. 7.5 Thước thép, vật chêm hoặc thước cặp , dụng cụ đo độ lệch có độ chính xác đến 0,5 mm. 7.6 Dây gióng , dây gióng phải mảnh để đo độ phẳng. 8 Cách tiến hành 8.1 Xác định chiều dày tấm Đo chiều dày tại các điểm cách các cạnh từ 24 mm đến 50 mm, tại các điểm ở các góc và tại điểm giữa các cạnh bên, tổng số điểm đo là tám (xem Hình 2), chiều dày được đo phải chính xác đến 1 % nhưng không được nh ỏ hơn 0,1 mm. Khi đo chiều dày, áp các bề mặt đo của dụng cụ một cách từ từ lên bề mặt tấm ván. Kích thước tính b ằ ng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a = 24 đến 50 b chiều rộng l chiều dài Hình 2 - Các vị trí đo chiều dày , chiều rộng và chiều dài → của ván 8.2 Xác định chiều dài và chiều rộng tấm Đo cả chiều dài và chiều rộng của từng tấm ván dọc theo hai đường song song và cách 100 mm tính từ cạnh (xem Hình 1), chính xác đến 0,1 % nhưng không được nhỏ hơn 1 mm. 8.3 Xác định độ vuông góc tấm Đặt một cạnh của thước đo góc vuông (7.3) tỳ vào một cạnh tấm cần đo độ vuông góc (xem Hình 3). Ở khoảng cách (1000 + 1) mm tính từ góc của t ấ m, dùng một trong các dụng cụ được quy định trong 7.5 (xem Hình 3) đo khe h ở d 1 giữa cạnh của tấm ván và cạnh còn lại của thước đo góc vuông. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH Khi kiểm soát sản xuất trong nhà máy, độ vuông góc cũng có thể được xác định thông qua sự chênh lệch chiều dài hai đường chéo tấm ván đo được sử dụng thước cuộn bằng thép nếu chứng minh được mối tương quan. Kích thước tính b ằ ng milimét Hình 3 - Sử dụng thước đo góc vuông để đo độ vuông góc tấm ván 8.4 Xác định độ thẳng cạnh tấm Đặt thước thẳng (7.4) tỳ vào một cạnh của tấm cần đo, hoặc buộc dây vào góc tấm ván và kéo căng dây. Sử dụng một trong những dụng cụ được quy định trong 7.5 đo khe h ở l ớn nhất gi ữ a thước thẳng (hoặc dây gióng) và cạnh tấm, và đọc kết quả chính xác đến 0,5 mm. Sau đ ó tiến hành tương tự với các góc khác. 8.5 Xác định độ phẳng tấm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 Biể u thị kết quả 9.1 Chiều dày Đối với từng tấm được thử nghiệm, tính gi á trị trung bình cộng của các kết quả đo và biểu thị chính xác đến 0,1 mm. 9.2 Chiều dài và chiều rộng Đối với từng tấm được thử nghiệm, tính giá trị trung bình cộng của các kết quả đo chiều dài và chiều rộng và biểu thị chính xác đến 1 mm. 9.3 Độ vuông góc Đ ộ vuông góc của t ấ m là giá trị khe h ở l ớn nhất đo được giữa cạnh thước đo góc vuông và cạnh tấm. Kết quả được tính bằng milimét trên mét (mm/m) chiều dài cạnh-tấm ván, chính xác đến 0,5 mm/m. 9.4 Độ thẳng cạnh tấm Kết quả được biểu thị riêng đối với chiều dài và chiều rộng, là giá trị lớn nhất của các độ lệch đo được chia cho chiều dài của cạnh tương ứng, tính bằng milimét trên mét (mm/m). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi lại các giá trị đo được trong 8.5 chính xác đến 0,5 mm và ghi lại độ cong v ê nh đo được theo chiều dài hoặc chiều rộng. Ghi lại nếu tấm lồi hoặc lõm. 10 Báo cáo th ử nghiệm Báo cáo th ử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: - tên và địa chỉ phòng thử nghiệm; - báo cáo lấy mẫu theo TCVN 11903 (ISO 16999); - ngày báo cáo thử nghiệm; - viện dẫn tiêu chuẩn này; - loại, kích cỡ và chiều dày tấm; - yêu cầu kỹ thuật sản phẩm liên quan; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - tên thiết bị được sử dụng, trong trường hợp có nhiều thiết bị khác nhau được phép sử dụng trong tiêu chuẩn này; - kết quả thử nghiệm, biểu thị như được công bố trong Điều 9; - tất cả các sai khác so với tiêu chuẩn này.